36 . Karsten über die Veränderungen 



aufgenommen wird. Der Schwefel zeigt sicli also durch dieses Verhalten, 

 welches der Phosphor nicht mit ihm gemein hat, dem praktischen Hütten- 

 mann viel günstiger; allein eine vollständige Abscheidung des Schwefels ist, 

 auch bei dem gaarsten Gange des Ofens, nicht möglich. 



Weil auf den Landesherrlichen Eisenhütten keine Eisenerze ver- 

 schmolzen werden, aus welchen rothlj rüchiges Eisen erfolgt, so habe ich 

 vor längerer Zeit auf der Eisenhütte zu Rybnick in Oberschlesien, der Erz- 

 beschickung absichtlich etwas Gips zusetzen lassen, imi Roheisen mit einem 

 Schwefelgehalte darzustellen. Es bedurfte keines bedeutenden Zusatzes, um 

 ein Roheisen zu erhalten, aus welchem ein so überaus i-othbrüchiges Stab- 

 eisen erfolgte, dafs es sich imter dem Hammer nicht bearbeiten liefs. Die 

 einzelnen Stücken welche nothdürftig zu einem Stabe ausgeschmiedet wer- 

 den konnten, ei-hielten eine Menge von Kantenbrüchen, die sich tief in die 

 Eisenmasse erstreckten. Das Stabeisen war völlig unbrauchbar und hatte^ 

 die Schweifsbarkeit fast gänzlich verloren. 



So genau sich auch der Schwefelgehalt eines Körpers, durch die Um- 

 wandlung des Schwefels in Säiu-e, und durch die Behandhuig der sauren Flüs- 

 sigkeit mit Bai'jterdesalzen bestimmen läfst ; so reicht dies Verfahren doch 

 nicht liin, den Schwefelgehalt des Eisens auszumitteln. Bei den mehrsten 

 Roheisenarten läfst sich auf diese Art kaum eine Spur von Schwefel ent- 

 decken. Das Eisen mufs, wenn der Schwefelgehalt ausgemittelt werden 

 soll, in Salzsäure aufgelöfst und die entweichenden Gasarten müssen durch 

 eine Auflösung von essigsaurem Blei geleitet werden, um aus deiu sich nie- 

 derschlagenden Schwefelblei die IMenge des Schwefels bei-echnen zu können. 

 Ich wende dazu gewöhnlich eine Quantität von 5 Grammen Eisen an, welche 

 sich, nach Verlauf von 10 bis 14 Tagen, in der gewöhnlichen Temperatur 

 vollständig aufgelöfst haben ; wenigstens läfst sich in den Rückständen kein 

 Schwefeleisen mehr auffinden, sobald die Gasentwickelung aufhört. 



Das bei dem vorhin erwähnten Schmelzvorsuch erhaltene Roheisen 

 enthielt 0,371 Procent Schwefel, und in dem daraus bereiteten Stabeisen 

 liefsen sich nur 0, 03375 Procent, also in 100, 000 Theilen Eisen noch nicht 

 34 Theile Schwefel auffinden, imd doch war das Stabeisen in einem so aus- 

 gezeichneten Grade rothbrüchig geworden, dafs es seine Festigkeit und 

 Schweifsbarkeit fast gänzlich eingebüfst liatte. Dies Verhalten des Schwe- 

 fels zum Eisen zeigt auf eine sehr auffallende Weise, wie durch eine äufserst 



